CALOKIMÉTRIE DK8 SUBSTANCÎES FERRO-MAONKTIQl'EK 207 



mesurant la temporaiure do fusion de l'or. Nous nous sommes 

 servi de la méthode ordinaire qui consiste à relier la platine et 

 le platine-rhodié par un court fil d'or, à chauffer le tout dans 

 un four jusqu'à ce que l'or fonde et que par ce fait même le cir- 

 cuit du couple soit coupé. Afin de nous rendre plus facilement 

 compte de l'instant où le circuit est coupé, nous avons chauffé 

 le four avec un courant alternatif. L'induction de ce dernier 

 fait légèrement vibrer la corde du galvanomètre; au moment 

 où le circuit est coupé la vibration cesse. La tension que le 

 potentiomètre indique à cet instant est celle qui correspond à 

 la température de fusion de l'or. Notre courbe d'étalonnement 

 donne pour cette différence de potentiel 1065 degrés, soit la 

 températui-e voulue à 0,6 degrés près ("•). 



C. Point 8 magnétique. 



Nos mesures sur le fer montrent que la température de trans- 

 formation que nous avons trouvée est 784 centigrades, c'est-à- 

 dire de 10 à 20 degrés supérieure aux valeurs obtenues jusqu'à 

 présent. Nous avons donc été amenés à contrôler le point 6 par 

 des mesures magnétiques faites sur le corps même que nous 

 avons calorimètre (fer fondu). 



Nous avons découpé un anneau dans notre échantillon de fer 

 fondu et mesuré l'induction au moyen de deux enroulements. 

 Le circuit primaire était relié au moyen d'un inverseur de cou- 

 rant à un accumulateur ; le secondaire était réuni à un galva- 

 nomètre ballistique. 



Nous indiquons dans le tableau suivant les élongations du 

 galvanomètre en fonction de la température : 



Recueil de constantes de la Société française de Physique. 



